224 H. Matthes u. F. König: Rohfaser- und Cellulosebest. 



enthält 46,5% C und 6,1% H; reine Cellulose enthält 44,44% C 

 und 6,17% H und Baumwolle enthält 44,2% C und 6,3% H. 



Der Aschegehalt der Chinarindenrolifaser -Henneberg 

 betrug 3,37, der Gehalt an Proteinsubstanzen 1,10%. 



Durch Koclien mit 5()%igem Alkohol wTirden aus der China- 

 rohfaser 2,08% herausgelöst. Dagegen wurde durch Kochen mit 

 94%igem Alkohol eine Gewichtszunahme von 0,73% festgestellt. 

 Die gleiche Beobachtung machte R e n k e r^), während König 

 und H ü h n^) sie nicht bestätigen konnten. 



Bemerkenswert ist auch, daß die mit 95%igem Alkohol ge- 

 kochte Faser, beim Durchströmen von Luft an der Saugpumpe 

 eine starke Aufhellung zeigte. 



Die mit Alkohol gekochte Faser verlor durch Waschen mit 

 Aether und Wasser die Zunahme, ja es trat dann eine Abnahme 

 von 0,23% ein. In dem wässerigen Filtrat ließ sich mit Hilfe der 

 Jodoform-Reaktion Alkohol nachweisen. Beim Eindampfen des 

 farblosen, wässerigen Filtrates zeigte sich ein dunkler Rückstand, 

 ein Beweis, daß immer noch färbende Bestandteile in Lösung zu 

 bringen waren. Durch erneutes Zugeben von heißem Wasser wurden 

 stets neue Mengen herausgelöst, ohne daß damit ein Ende erreicht 

 wurde. Es ist so erklärlich, daß Rohfaser aus dem gleichen Material 

 wechselnde Mengen wasserlöslicher Stoffe enthält. So verlor eine 

 andere Chinarindenrohfaser beim weiteren Waschen noch 1,84%, 

 obgleich die Filtrate völlig farblos waren. 



Die Verbrennung von zwei Stunden lang mit 50%igem 

 Alkohol ausgekochter Chinarohfaser nach Henneberg ergab, 

 daß die chemische Zusammensetzung die gleiche geblieben war. 

 Der Aschengehalt fiel jedoch von 3,37 auf 2,34%, d. h. um 30,6%. 

 Daraus ergibt sich, daß durch das Auskochen mit 50%igem Alkohol 

 fast zu gleichen Teilen Mineralstoffe und färbende Extraktivstoffe 

 gelöst werden. 



Nach dem Verfahren von J. König wurden durch Dämpfen 

 von Chinarindenpulver mit Glyzerin- Schwefelsäure am Rückfluß- 

 kühler 29,26%, durch Erhitzen im Autoklaven bei zwei Versuchen 

 28,47% Rohfaser erhalten. Der Reincellulosegehalt der beiden 

 auf verschiedene Weise gewonnenen Rohfasem war fast gleich, 

 16,04% und 15,68%. Für die Praxis ist es demnach gleich, ob 

 man im Autoklaven oder am Rückflußkühler bei genauer Ein- 



^) R e n k e r, Bestimmungsmethoden der Cellulose, S. 22. 

 ^) König und Huhn, Bestiromungsmethoden der Cellulose, 

 Seite 15. 



